10 
Para la estraccion en grande del talio se opera sobre unos 
cinco quintales de polvo procedente de los tubos de las cáma- 
ras de plomo. Se trata primero el residuo con su peso de agua 
hirviendo en artesas de madera, agitando bien la masa para 
favorecer un abundante desprendimiento de vapores nitrosos: 
el residuo no disuello se deja depositar por espacio de 24 ho- 
ras, y se separa con un sifón el liquido que sobrenada. La 
operación se repite con nueva cantidad de agua, y á los líqui- 
dos reunidos se añade ácido hidroclórico en considerable es- 
ceso, lo cual produce la precipitación de un cloruro de talio 
muy impuro. Se lava sobre un filtro de algodón, se exprime, 
y se deja secar. Tres quintales de depósitos dieron de esta 
manera unas 68 libras del cloruro impuro. El producto se trata 
en cápsulas de platino con su peso de ácido sulfúrico concen- 
trado, y se calienta para hacer desaparecer todo el ácido hi- 
droclórico y el esceso de ácido sulfúrico. El sulfato de talio 
formado así se disuelve en seguida en 20 veces su peso de 
agua; se filtra la disolucioñ, y se precipita un cloruro de talio 
bastante puro, añadiéndole ácido hidroclórico. El nuevo pro- 
ducto recojido sobre un filtro de algodón bien lavado se expri- 
me, y después se seca. Por este método resulta un cloruro de 
talio casi puro; pero como se obtiene con preferencia el metal 
por medio del sulfato, es necesario trasformar de nuevo el clo- 
ruro en sulfato, echando el primero en ácido sulfúrico calien- 
te. Para ello se añaden seis partes del cloruro seco á cuatro de 
ácido sulfúrico concentrado y caliente. Cuando todo el ácido 
clorhídrico es expulsado por el calor, se obtiene un líquido 
denso, que por enfriamiento cristaliza formando una masa 
blanca, la cual se disuelve en agua con gran desarrollo de ca- 
lor, y el sulfato muy puro se obtiene por una segunda crista- 
lización. Si resultan algunos vestigios de mercurio, de arsé- 
nico, etc., se separan con un poco de ácido sulfhídrico. 
Para reducir el metal de su sulfato, prefiere el autor el uso 
del zinc metálico. Si se trata de pequeñas cantidades, puede 
emplearse la corriente eléctrica. Por la via seca, fundiendo el 
sulfato de talio con flujo negro ó cianuro de potasio, es difícil 
y aun quizá imposible separar el azufre: se obtiene un sulfato 
de talio gris metálico, y muy fusible. Se pone el sulfato de ta- 
